SÉANCE DU 23 JANVIER I9II. igS 



force la proportion d'air, l'incandescence diminue. Les conditions dans les- 

 quelles on obtient la combustion convergente du gaz avec le cuivre ainsi 

 préparé sont donc analogues à celles où le phénomène se produit avec le 

 platine. 



Quelles modifications a subies le cuivre pour acquérir cette propriété? Il 

 est devenu excessivement friable et j'ai dû l'enrouler sur des tiges de fer ou 

 de nickel de façon à lui donner un support ou une àme sur laquelle il pût se 

 maintenir. Après le refroidissement j'ai trouvé, surtout dans mes premiers 

 essais, le cuivre oxydé superficiellement, et j'ai constaté que la proportion 

 d'oxyde pouvait atteindre 10 pour 100. J'ai donc cru qu'il fallait attribuer la 

 nouvelle propriété à l'oxyde, mais j'ai reconnu ensuite que cette idée était 

 inexacte, car j'ai recueilli du cuivre tombé dans le bec où il s'était refroidi 

 à l'abri de l'air; la surface en était restée "mordorée et par suite non oxydée. 

 Ce cuivre corrodé intérieurement se réduit en poudre par simple pression. 

 La poudre examinée au microscope parait cristalline. De même si l'ontraite 

 la poudre noire recouverte d'une couche d'oxyde par l'acide chlorhydriquc 

 étendu (à i pour 100, c'est suffisant), loxyde est dissous, et Ion constate 

 le même aspect mordoré et cristallin. 



Cette propriété me semble donc être attribuable au cuivre cristallisé, et 

 comme le cuivre électrolytique possède cet état, je pense, sans en être certain, 

 qu'il faut le choisir pour obtenir le phénomène. Le fil de cuivre doux des 

 conducteurs électriques, généralement préparé par un procédé électrolv- 

 tique, s'y prête particulièrement bien. Je crois également que c'est la 

 portion amorphe du métal entourant les cristaux qui se volatilise le plus 

 facilement el brûle en donnant la coloration verte à la llamme, quand la 

 proportion d'air de l'intérieur du bec dépasse 60 pour 100, car il y a une 

 proportion convenable du mélange gazeux pour laquelle la coloration verte 

 de la flamme n'apparaît pas. On pourrait croire que la corrosion du cuivrCT 

 et la flamme verte sont la conséquence de la formation de l'hydrure de 

 cuivre, mais, fait à remarquer, la formation de l'hydrure cesserait aussitôt 

 que la proportion du gaz devient prépondérante. 



Le platine maintenu à l'état incandescent dans les conditions ci-dessus 

 devient lui-même cassant et s'altère non seulement à sa surface rendue 

 grisâtre, mais en son intérieur qui prend l'aspect divisé, cristallin. C'est 

 peut-être à une action analogue qu'est due l'altération bien connue des 

 creusets de platine portés dans la flamme blanche du gaz d'éclairage et que 

 le chauffage à haute température fait disparaître, en provoquant sans doute 

 la fusion des cristaux. 





